Low hydrogen annealing
کم ہائیڈروجن اینیلنگ، جسے عام طور پر "بیکنگ" کے نام سے جانا جاتا ہے، دھات کاری میں ہائیڈروجن کے ٹوٹنے کو روکنے کے لیے کسی مواد میں ہائیڈروجن کی کمی یا خاتمے کے لیے حرارت کا علاج ہے۔ ہائیڈروجن ایمبریٹلمنٹ دھاتوں، خاص طور پر اسٹیل کی ہائیڈروجن سے پیدا ہونے والی کریکنگ ہے جس کے نتیجے میں کم درجہ حرارت پر پلاسٹکٹی، ڈکٹیلٹی اور فریکچر کی سختی جیسی مکینیکل خصوصیات خراب ہوتی ہیں۔ کم ہائیڈروجن اینیلنگ کو ڈی ایمبریٹلمنٹ عمل کہا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن کے داخل ہونے میں رکاوٹ فراہم کرنے کے لیے مواد کو زنک کے ساتھ الیکٹروپلیٹ کرنے جیسے متبادلات کے مقابلے میں کم ہائیڈروجن اینیلنگ ایک موثر طریقہ ہے جس کے نتیجے میں کوٹنگ کے نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ سطح کے لیے ہائیڈروجن کے ٹوٹنے کا بنیادی طریقہ کار ٹھوس کے بڑے حصے میں گھسنے والے ہائیڈروجن کے مقابلے میں مختلف ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ 200 ڈگری سیلسیس پر اینیلنگ اندرونی ہائیڈروجن کی وجہ سے ہونے والے ہائیڈروجن کے ٹوٹنے کو کمزور کرتا ہے لیکن سطح پر جذب شدہ ہائیڈروجن پر اس کا بہت کم اثر پڑتا ہے۔ 200 ڈگری سیلسیس پر، ہائیڈروجن کے ایٹم لوہے اور جزوی سٹینلیس سٹیل سے باہر نکل سکتے ہیں اور یہ عمل کے لیے درکار کم از کم درجہ حرارت ہے۔ صحیح طریقہ کار یا اس کے اثرات کو پوری طرح سے سمجھا نہیں گیا ہے کیونکہ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ 200 ڈگری سیلسیس ٹھوس میں خالی جگہوں کو ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو اس کی مکینیکل خصوصیات کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ عمل کی تفصیل مواد کو 200 ڈگری سیلسیس اور 300 ڈگری سیلسیس کے درمیان درجہ حرارت پر کئی گھنٹوں تک ہائیڈروجن اینیلنگ اوون میں رکھا جاتا ہے۔ منسلک ہائیڈروجن ایٹم، جو ہائیڈروجن کے ٹوٹنے کے لیے جانے جاتے ہیں، اخراج کے ذریعے ہٹائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بنیادی طور پر ویلڈنگ، کوٹنگ کے عمل یا حصوں کو جستی بنانے کے فورا بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ میکانی خصوصیات پر اثر Zhou et al. غیر اینیلڈ X80 پائپ لائن اسٹیل کے تناؤ کے تناؤ کے منحنی خطوط اور ان نمونوں کا موازنہ دکھائیں جو 12 گھنٹے کے لیے 200 ڈگری سیلسیس پر اینیل کیے گئے تھے۔ تناؤ کا منحنی خطہ نمایاں طور پر تبدیل ہوتا ہے۔ پیداوار کے مظاہر اینیلنگ کے بعد تناؤ کے تناؤ کے منحنی خطوط میں ظاہر ہوئے۔ اس کی وضاحت مندرجہ ذیل طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ 200 ڈگری سیلسیس پر کاربن ایٹموں میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ وہ کوٹرل ماحول کی تشکیل کرنے والے بے ترتیبی کے انٹرسٹیشیل سائٹس میں پھیل سکتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ بے ترتیبی کو پن کرتا ہے اور متحرک بے ترتیبی کی کثافت کو کم کرتا ہے۔ غیر منسلک نمونوں میں، متحرک بے ترتیبی کی بڑی کثافت فعال ہوتی ہے اور پیداوار نہیں ہوتی ہے کیونکہ بے ترتیبی کی کثافت میں کوئی زبردست تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ پیداوار کی طاقت میں تقریبا 10 فیصد کا اضافہ ہوا اور توسیع میں تقریبا 20 فیصد کی کمی واقع ہوئی۔ آخر میں، جانچ کے ماحول کی بنیاد پر، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 200 ڈگری سیلسیس پر اینیلنگ اندرونی ہائیڈروجن کے ٹوٹنے کو کم کرتی ہے لیکن سطح جذب شدہ ہائیڈروجن کی وجہ سے ہائیڈروجن کے ٹوٹنے کی حساسیت کے لیے غیر موثر ہے۔ جالی پر اثر جالی کے نقائص کی قسم کا تعلق پھنسے ہوئے ہائیڈروجن کی رہائی کے لیے فعال توانائی سے ہے۔ ہائیڈروجن ایٹم نقائص سے بچ سکتے ہیں اور جالی کے انٹرسٹیشیلز میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی سائٹس کے درمیان پھیلاؤ ایک متحرک توازن تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اینیلنگ (دھات کاری) ٹمپرنگ حوالہ جات ہائیڈروجن ٹیکنالوجیز دھات گرمی کے علاج